G. Fioriflis: Fottliartuu«^. 543 



fläche des Benzols genliherteii Magneten. Nach E r d ni a n n soll 

 u\ni sein Nickel s ii b o x y d auch magnetisch sein. Auftällig wäre 

 es, weini der Magnetismus des ,,»Suboxyds"' soviel stärker ausgeprägt 

 Aväre, als der der übrigen Oxyde, daß man das „Suboxyd" aus Gel 

 herausholen kcinnte, was lici den anderoi Oxyden nicht gelingt. 

 Aber angenommen, das ,, Suboxyd"' wäre ebenso magnetisch, wie 

 das Metall, dann ist die Unterscheidung durch die Feststellung 

 der elektrischen Leitfähigkeit noch durchaus sicher. Nach 

 Erdmann ixnd seinen Mitarbeitern leitet das Suboxyd ja gar- 

 nicht oder so gilt Avie garnicht. Die Feststellung der 

 guten elektrischen Leitfähigkeit der ni a g~ 

 ]i e t i s c h e n Anteile d er K a t,a 1 y s a t o r m a s s e 

 ist deshalb ein unumstößliche i- B e aa^ e i s d a f ü r, 

 daß diese Anteile aus N i c k e 1 m e t a 1 1 und nicht 

 a u f;* N i c k e 1 s u b f) X y d b e s t e h e n. 



Die hier mitgeteilten Versuche sind /.um Teil bereits vor etwa 

 anderthalb Jahren ausgefühlt Morden, zum Teil sind es Wieder- 

 holungen, veranlaßt durch die neueren Mitteilungen von E r d - 

 m a n n. Ich bemerke ausdrücklich, daß auch die ersten Versuche 

 genau so au.sgeführt worden sind, wie es E r d m a n n jetzt ver- 

 langt, also mit nicht mehr als 1% Nickeloxyd und bei einer Tem- 

 peratur von nicht über 25ö^, gemessen im Innern des Bodenrohr- 

 kolbens, der im Oelbad erhitzt wurde. Es wurden je 100 oder 200 g 

 Oel verwendet und nur ein so starker Wasserstoffstrom durch- 

 geleitet, daß das Oel lebhaft ])cwegt Avurde. VerAvendet Avurde für 

 die angegebenen Versuche nur N i c k e 1 o x y d A''on K a h 1 - 

 1) a u m. Das für die beiden letzten Versuche verAvendete Oxjd 

 erwies sich in nachstehender Wei.^-c geprüft als A-öUig frei von 

 freiem Metall. 



I. 2 g Nickeloxyd wurden iu 100 g Erdnußöl fein verteilt. Aus 

 dem Gen iscli konnte mit dem Elektromagneten nichts herausgeholt 

 werden. 



II. 1 g Nickeloxyd wurde in 100 g Oel fein A-erteilt und mit 

 dem (Jemisch im Bodenrohrlcolben bei 90 — 100" die Carbonylprobe 

 ausgeführt. Bei einstündigena Durchleiten von Kolileuoxyd Avar keine 

 Spur von Nickelcarbonyl nachAveisbar. In dem erhitisten Glasrohr 

 Avar nicht die geringste Abscheidung A'on Nickel nacbzuAveisen, selbst 

 nicht mit Hilfe A^on Dimetbylglyoxim. Dieser Versuch ist zugleich ein 

 BeA\'eiö dafür, daß Kohlenoxyd mit Nickeloxyd auch bei 90 — 100" 

 kein Nickelcarbonyl gibt, auch nicht. Aveiin das Oxyd im Oel fein 

 A'er teilt ist. 



Die Feststellung der elektritchen Leitfähigkeit des gebrauchten 

 Katalysators geschah in folgender Weise : 



